A.25. Ensaio do binário de aperto O corpo da garrafa é travado contra a rotação, ao mesmo tempo que se aplica um binário de 500 Nm a cada extremidade, primeiro no sentido de aperto de uma roscagem, em seguida no sentido contrário e, por fim, novamente no sentido de aperto. A.26. Resistência da resina ao cisalhamento Os materiais resinosos são ensaiados mediante uma amostra representativa do bobinado compósito, em conformidade com a norma ASTM D2344 ou com uma norma nacional equivalente. Ao cabo de 24 horas de fervura em água, o compósito deve apresentar uma resistência mínima de 13,8 MPa ao cisalhamento. A.27. Ensaio de ciclos de pressão com gás natural Uma garrafa pronta é sujeita a 300 ciclos de pressão com gás natural comprimido, de menos de 20 MPa até à pressão de funcionamento. Cada ciclo, consistindo no enchimento e no esvaziamento alternados da garrafa, não deve exceder 1 hora. Controla-se a ocorrência de fugas na garrafa, em conformidade com o disposto no n.o A.10. No final dos ciclos com gás natural, a garrafa é seccionada e inspecciona-se a interface invólucro-extremidade abaulada quanto a vestígios de deterioração, como fissuração por fadiga ou descarga electrostática. NOTA – Deve prestar-se especial atenção à segurança durante a realização deste ensaio. As garrafas do projecto em questão devem primeiro cumprir os requisitos enunciados no n.o A.12 anterior (ensaio de ruptura por pressão hidrostática), no n.o 8.6.3 do anexo 3 (ensaio de ciclos de pressão à temperatura ambiente) e no n.o A.21 precedente (ensaio de permeabilidade). Antes de se realizar este ensaio, as garrafas a ensaiar devem cumprir os requisitos enunciados no n.o A.10 acima (ensaio de fugas). A.28. Ensaio de flexão, invólucros de aço inoxidável soldado Devem ser realizados ensaios de flexão em material retirado da parte cilíndrica de um invólucro de aço inoxidável soldado em conformidade com o método descrito no n.o 8.5 da norma EN 13322-2. O provete não deve fissurar ao ser dobrado para o interior, sobre um molde, até a distância entre os seus bordos interiores não ser superior ao diâmetro do molde. Apêndice B (em aberto) Apêndice C (em aberto) Apêndice D